I 



( .43 ) 



(lire, de nulle valeur; ils peuvent tre placs partout sans inconvnient. 

 Leur manuvre est des plus faciles; enfin, leur volume peut varier depuis 

 celui d'un tuyau de plume jusqu' celui d'un tonneau, suivant les besoins 

 de l'industrie. Ils fonctionnent en outre parfaitement la temprature or- 

 dinaire, et donnent alors avec un peu plus de temps une trs-belle dorure. 



Aprs avoir envisag la question sous le point de vue scientifique, je 

 vais le faire sous le rapport industriel. A cet effet, je me suis entour des 

 documents qui pouvaient m'ciairer le plus, en m'adressant aux artistes les 

 plus habiles de la capitale. 



Je commencerai par indiquer les dispositions qui m'ont paru les pJus 

 convenables pour dorer les objets d'une certaine tendue. On peut prendre 

 d'abord une cloche en verre ayant sa partie suprieure une large tubu- 

 lure que l'on remplit de kaolin ou d'argile ordinaire, priv de calcaire, re- 

 tenue par une coiffe de linge, ficele autour de la paroi extrieure de la 

 tubulure, et, pour que la ficelle tienne, il est ncessaire qu'il y ait une gorge 

 la tubulure. On passe la cloche dans une ouverture pratique dans une 

 planche, jusqu' ce que son bord infrieur affleure le bord de la planche; 

 on l'assujettit au moyen de coins en bois, aprs quoi la cloche est renverse; 

 on la remplit de la dissolution d'or et on la plonge par la tubulure dans 

 un seau de faence ou autre contenant une solution plus ou moins sature 

 de sel marin , avec la condition que les deux solutions soient la mme hau- 

 teur, afin d'viter qu'une diffrence de pression ne tende faire passer un 

 liquide d'un vase dans un autre. On opre ensuite comme il a t dit ci- 

 dessus. Quand l'paisseur de la couche d'argile est de plusieurs centimtres, 

 et qu'elle a t suffisamment tasse, on n'a pas craindre d'endosmose, du 

 moins d'une manire sensible, dans l'espace de plusieurs jours. 



Quand on veut faire concourir l'action de la chaleur avec celle des 

 forces lectro-chimiques, il faut chauffer le seau de faence au bain-marie. 



On peut remplacer les cloches en verre par des cloches en faence, 

 munies de tasseaux galement en faence , et destins supporter la cloche 

 et la retenir sur la planche. 



Ces deux indications suffisent pour diriger les industriels dans la con- 

 struction des appareils. 



Il faut bien se garder d'employer du zinc amalgam , car, outre qu'en 

 le manuvrant il peut tomber du mercure dans la dissolution d'or , on a 

 craindre encore qu'il ne se forme de petites quantits de chlorure de mer- 

 cure qui finissent par passer travers l'argile, et de l dans la dissolution 

 d'or, o elles sont rduites en mme temps que l'or. 



